ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
o¡> 
lava otra vez la pieza y se comienza de nuevo la 
operación, basta quedar á satisfacción del que 
opera. 
4. ° Volatilización del mercurio. —Luego que 
la pieza está bien cubierta de amalgama, el do- ¡ 
rador la pono sobre las ascuas, la vuelve, calen- ! 
tándola poco á poce, al estado conveniente, la 
retira del fuego, la vuelvo á tomar con las pin¬ 
zas de ramas largas llamadas mostacho , la pone 
sobre su mano izquiorda, oalzada con un guante 
de piel gruesa y acolchada para no quemarse, la 
vuelve y revuelvo por todos lados, golpeándola 
ligeramente con UDa brocha do pelo largo. De 
esto modo reparte con muoha igualdad la capa 
de amalgama. 
Pone otra vez la pieza en el fuego y la trata 
de la misma manera hasta quo el merourio esté 
del todo volatilizado, lo cual so conoce con el rui¬ 
do quo hace una gota do agua echada sobre la 
pieza, y con el tiempo quo emplea en evaporizar¬ 
se. Durante este tiempo observa las partos de¬ 
fectuosas, teniendo mucho ouidado de volatilizar 
el mercurio muy lentamcnto. Dorada con per¬ 
fección la pieza, se lava y grata con cuidado con 
agua aoidulada con vinagre. 
Si la pieza ha de tener porciones bruñidas y 
porciones mates, se cubren las primeras con blan¬ 
co de España, cogucho y goma desleída enagua. 
Esta operaoion se llama respetar. Luego que el 
dorador ha respetado los bruñidos, hace secar la 
pieza y la calienta on un grado suficiente para 
quitarla el pocp mercurio que aun puede retener, 
lo cual conoce por el oolor que toma la pieza y 
por el tinte negruzco que adquiero la parte res¬ 
petada. Entonces la sumerge, cuando todavía 
so halla algo caliente, en agua aoidulada oon aci¬ 
do sulfúrico, la lava on seguida, la enjuaga y le 
da el bruñido. 
5. ° Este bruñido so haoe frotando la pieza 
con unos bruñidores do hematites ó piedra san¬ 
guinaria. El artífice moja el bruñidor oou agua 
acidulada con vinagre, frota la pieza siempre en 
el mismo sentido de una á otra parte, basta 
que presente un hermoso pulido y todo el brillo 
metálico. Luego que está bien bruñida, la la¬ 
va con agua fria, la enjuga con un lienzo fino, y 
acaba la operación haciéndola sacar poco á poco 
sobro una espeoie de parrillas puestas sobre un 
escalfador oargado de brasas encendidas. 
El víate se da del modo que sigue: la pieza ou- 
bierta d Q respeto sobre las partes que ban de bru¬ 
ñirse, si es qu e d e ha haberlas, se sujeta con bilo 
de hierro a la oxtremidad de una varilla del mis- 
^ mo metal, so hace calentar fuertemente para te¬ 
ñir de moreno el respeto, ea <j 0O i ri caramelizando 
el cogucho y c í u °mando un poco la goma que 
entran en esta comp QS ¡ 0 ; on> pj eza dora(Ja 
toma entonces un hermoso color de oro, se cubre 
con una mezcla de sal marina, nitro y alumbre 
fundidos en la sola agua do cristalización del 
alumbro. Se pone otra vez la pi eza a | fuego, y 
se calienta basta que la capa salina quo la cubre 
so pone homogénea, casi trasparente y entra en 
verdadera fusión; entonces so aparta la pieza de! 
fuego y se meto súbitamente en agua fria, la que 
separa la oapa salina y asimismo debo quitar la 
del respeto. So pasa entonces la pieza por ácido 
nítrico muy débil, so lava con mucha agua, y se 
hace secar exponiéndola al aire ó al escalfador, 
á enjugándola ligeramente con lienzos limpios y 
socos. 
7. ° . Del color de oro molido. — Cuando se 
quiero dar color de oro molido á una pieza de 
bronce dorada, se raspa un poco menos de lo 
acostumbrado, se haeo revenir calentándola mu¬ 
cho mas quo si se quería dar en mate, y se deja 
enfriar un poco. Se deslio con vinagre color de 
oro molido, que es una mezcla de sanguinaria, 
alumbre y sal marina. Se toma esta composi¬ 
ción con un pincel, y se cubro la pieza de bron¬ 
ce dorado, procurando reservar los bruñidos; so 
pone sobre carbones encendidos, se aviva uu po 
oo el fuego por medio do un fuelle, y se oalienta 
hasta que el color empieza á ennegrecerse. La 
pieza debe estar bastante caliente para vaporizar 
con ruido el agua quo se eoha encima. Enton¬ 
cas se separa la pieza del fuego, se mete en agua 
fria, se lava bien, y so iguala el color naranjado 
quo presenta el dorado, frotándola con un pincel 
embebido do vinagro si es lisa, y de ácido nítri¬ 
co débil si está grabada ó eai'gada de cinceladu¬ 
ras. En ambos casos se lava la pieza con mu¬ 
oha agua y se seca con un fuego lento. 
8. ° Del color de oro-rojo. — Cuando se quie¬ 
re dar á la pieza dorada el color rojo que presen¬ 
ta la liga triple de oro, cobre y plata, empleada 
en la fabricación de las joyas, se somete á la ope¬ 
ración siguiente: 
Se toma la pieza al salir de la forja de pasar, 
después de dorada sobre boj 1 y aun caliente; se 
ata con un bilo de hierro, so mete en la compo¬ 
sición conocida con el nombre de cera para do¬ 
rar, que so forma de cera amarilla, almagre, car¬ 
denillo y alumbre, se pone en un fuee'O de car¬ 
bón do leña encendido, se calienta fuertemente 
la pieza, y se favorece la inflamación de la mez¬ 
cla que la cubre, echando algunas gotas de la 
misma sobre los carbones encendidos, volviéndo¬ 
la y revolviéndola sobre el fuego para que la lla¬ 
ma sea igualmente viva por todos lados. Cuan¬ 
do se ba quemado toda la cera del color y se 
apaga la llama, se mete la pieza en agua y g e 
grata con vinagre puro. Si el color no tiene e l 
tinte hermoso y muy igual, se cubre la pieza con 
oardenillo desleído en vinagre, se hace secar 4 
un fuego lento, se sumerge en agua y se grata 
con vinagre puro ó con un poco de ácido nítrico 
débil, si el tinte que presenta la pieza es muy 
1 El dorador llama boj & la aplicación do la amalga¬ 
ma, y al dorar una pieza á 1,2, 3, etc., l 0 j llama hacer 
1 , 2 , 3, etc., boj sobre una pieza. 
